都市再生機構保全工事共通仕様書（令和5年版）抜粋
2章

防水修繕工事5節

脱気絶縁複合防水工事（歩行用・軽歩行用）
2.5.1表2.5.2
脱気絶縁複合防水（歩行用ウレタ工程
1材料

脱気絶縁部（平場部）の工程
使用量／㎡

工法

接着剤

0.2kg

くしごて、はけ塗り又はクシ目バケ

プライマー(注)10.15kg

はけ塗り又はローラー塗り

ンゴム系全面修

2

通気緩衝シート(注)1、2、3―張付け繕1回目）

3

ウレタンゴム系塗膜防水材(注)41.5kg

くしごて、金ごて又ははけ塗り

4

ウレタンゴム系塗膜防水材(注)41.5kg

くしごて、金ごて又ははけ塗り

5

層間プライマー

0.1kg

はけ塗り又はローラー塗り

6

無機質系防水保護塗料

1.0kg

こて塗り、はけ塗り又はローラー塗り(注)1 工程1のプライマーは、工程2に自己接着型の通気緩衝シートを使用する場合に用いる。
2 工程2の通気緩衝シートは、ポリマー改質アスファルトシート又はゴムシートとし、合成繊維不織布を使用する場合は、ウレタンゴム系塗膜防水材の塗布量を4.5kgとし、塗膜防水材の塗布工程を3工程に分けて塗布する。
3 工程2の通気緩衝シートは、脱気機能を有するものとする。
4 工程3、4のウレタンゴム系塗膜防水材の使用量は、硬化物比重が1.0である材料の場合を示しており、硬化物比重がこれ以上の場合にあっては、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
5 工程6の無機質系防水保護塗料は、性状により工程を増やすことができる。

2.5.2表工程

庇、架台天端及び立上り部等の工程

材料

使用量／㎡

工法

1

プライマー

0.2kg

はけ塗り又はローラー塗り

2

ウレタンゴム系塗膜防水材（立上り用）(注)10.5kg

こて、ゴムベラ又ははけ塗り

3

補強布

1.1m

4

ウレタンゴム系塗膜防水材（立上り用）(注)11.0kg

こて、ゴムベラ又ははけ塗り

5

ウレタンゴム系塗膜防水材（立上り用）(注)11.0kg

こて、ゴムベラ又ははけ塗り

6

層間プライマー

0.1kg

はけ塗り又はローラー塗り

7

無機質系防水保護塗料(注)21.0kg

はけ塗り又はローラー塗り―(注)1 工程2、4、5のウレタンゴム系塗膜防水材の使用量は、硬化物比重が1.0である材料の場合を示しており、硬化物比重がこれ以上の場合にあっては、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
2 工程7の無機質系防水保護塗料は、性状により工程を増やすことができる。

2.5.3表2.5.3
脱気絶縁複合防工程

ウレタンゴム系塗膜防水工法・密着仕様の工程（平場）

材料

使用量／㎡

工法

水

1

プライマー

0.2kg

はけ塗り又はローラー塗り（歩行用ウレタ2

ウレタンゴム系塗膜防水材(注)1、20.3kg

こて、ゴムベラ又ははけ塗り

ンゴム系全面修3

補強布1.1m繕2回目以降）4

ウレタンゴム系塗膜防水材(注)1、2

1.5kg

こて、ゴムベラ又ははけ塗り

5

ウレタンゴム系塗膜防水材(注)1、2

1.2kg

こて、ゴムベラ又ははけ塗り

6

層間プライマー

0.1kg

はけ塗り又はローラー塗り

7

無機質系防水保護塗料(注)31.0kg

はけ塗り又はローラー塗り―(注)1 工程2、4、5のウレタンゴム系塗膜防水材の使用量は、硬化物比重が1.0である材料の場合を示しており、硬化物比重がこれ以上の場合にあっては、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
2 ウレタンゴム系塗膜防水材は、工程を増やすことができる。
3 工程7の無機質系防水保護塗料は、性状により工程を増やすことができる。

2.5.4表

ウレタンゴム系塗膜防水工法・密着仕様の工程（庇、架台天端及び立上り部等）

工程
1

材料

使用量／㎡

プライマー
ウレタンゴム系塗膜防水材（立上り用）

2(注)1、2補強布
ウレタンゴム系塗膜防水材（立上り用）

346(注)1、2
層間プライマー7

無機質系防水保護塗料(注)3

はけ塗り又はローラー塗り

0.3kg

こて、ゴムベラ又ははけ塗り

1.1m(注)1、2
ウレタンゴム系塗膜防水材（立上り用）

5工法

0.2kg

―

0.9kg

こて、ゴムベラ又ははけ塗り

0.8kg

こて、ゴムベラ又ははけ塗り

0.1kg

はけ塗り又はローラー塗り

1.0kg

はけ塗り又はローラー塗り(注)1 工程2、4、5のウレタンゴム系塗膜防水材の使用量は、硬化物比重が1.0である材料の場合を示しており、硬化物比重がこれ以上の場合にあっては、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
2 ウレタンゴム系塗膜防水材は、工程を増やすことができる。
3 工程7の無機質系防水保護塗料は、性状により工程を増やすことができる。

7節

バルコニー等床防水工事
2.7.1表2.7.2

ウレタンゴム系塗膜防水工法の工程

ウレタンゴム系工程塗膜防水工法

1プライマー（全面修繕1回

2

ウレタンゴム系塗膜防水材(注)12.0kg

こて塗り又はゴムベラ塗り目）

3

仕上塗料(注)2、30.2kg

はけ塗り又はローラー塗り

材料

使用量／㎡工法

0.15～0.25kg はけ塗り又はローラー塗り(注)1 工程2のウレタンゴム系塗膜防水材の使用量は、硬化物比重が1.0である材料の場合を示しており、硬化物比重がこれ以上の場合にあっては、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
2 工程3の平場部における骨材使用量は、製造所の仕様による。
3 工程2の防水材及び工程3の仕上塗料は、性状により工程を増やすことができる。

2.7.2表

2.7.3
ウレタンゴム系工程

塗膜防水工法

1プライマー（全面修繕2回2目以降）

3

ウレタンゴム系塗膜防水工法2回目以降の工程

材料

使用量／㎡工法

0.1～0.2kg

はけ塗り又はローラー塗り

ウレタンゴム系塗膜防水材(注)11.5kg

こて塗り又はゴムベラ塗り

仕上塗料(注)2、30.2kg

はけ塗り又はローラー塗り(注)1 工程2のウレタンゴム系塗膜防水材の使用量は、硬化物比重が1.0である材料の場合を示しており、硬化物比重がこれ以上の場合にあっては、所定の塗膜厚を確保するように使用量を換算する。
2 工程3の平場部における骨材使用量は、製造所の仕様による。
3 工程2の防水材及び工程3の仕上塗料は、性状により工程を増やすことができる。

10節

階段室床防水工事
2.10.1表

2.10.2
超速硬化ウレタン吹付工法（全面修繕1回目）

工程1

材料ン吹付工法（全面修繕2回目以降）（仕上塗料塗替え）

使用量／㎡

一液性湿気硬化型のウレタンゴム系プライマー又はエポキシ系プライマー工法

0.15kg

はけ塗り又はローラー塗り

2

超速硬化ウレタン吹付け材

1.5kg

こて塗り又はゴムベラ塗り

3

仕上塗料

0.15kg

はけ塗り、ローラー塗り又は吹付け

2.10.2表

2.10.3
超速硬化ウレタ

超速硬化ウレタン吹付工法の工程

工程
12

材料
一液性湿気硬化型のウレタンゴム系
プライマー又はエポキシ系プライマー
仕上塗料

仕上塗料塗り替え工法の工程
使用量／㎡

工法

0.1～0.15kg はけ塗り又はローラー塗り
0.15kg

はけ塗り又はローラー塗り